TCVN11233-2:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11233-2:2015 (ISO 6930-2:2004) về Thép tấm và thép băng rộng giới hạn chảy cao dùng cho tạo hình nguội - Phần 2: Điều kiện cung cấp đối với thép thường hóa, thép cán thường hóa và thép cán TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11233-2:2015 ISO 6930-2:2004 THÉP TẤM VÀ THÉP BĂNG RỘNG GIỚI HẠN CHẢY CAO DÙNG CHO TẠO HÌNH NGUỘI - PHẦN 2: ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP ĐỐI VỚI THÉP THƯỜNG HÓA, THÉP CÁN THƯỜNG HÓA VÀ THÉP CÁN High yield strength steel plates and wide f l ats for cold f orming - Part 2: Delivery condition for normalized, normalized rolled and as-rolled steels Lời nói đầu TCVN 11233-2:2015 hoàn toàn tương đương ISO 6930-2:2004. TCVN 11233-2:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17, Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 11233 (ISO 6930), Thép tấm và thép băng rộng giới hạn chảy cao dùng cho tạo hình nguội bao gồm các phần sau: - Phần 1: Điều kiện cung cấp đối với thép cán cơ nhiệt. - Phần 2: Điều kiện cung cấp đ ố i với thép thường hóa, thép c á n thường hóa và thép cán. THÉP TẤM VÀ THÉP BĂNG RỘNG GIỚI HẠN CHẢY CAO DÙNG CHO TẠO HÌNH NGUỘI - PHẦN 1: ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP ĐỐI VỚI THÉP THƯỜNG HÓA, THÉP CÁN THƯỜNG HÓA VÀ THÉP CÁN High yield strength steel plates and wide flats for cold f orming - Part 2: Delivery condition for normalized, normalized rolle d and as-rolled steels 1. Phạm vi áp dụng 1.1 . Tiêu chuẩn này quy định các y ê u cầu cho thép có giới hạn ch ả y cao, hàn được dùng cho tạo h ì nh nguội. Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép tấm và thép băng rộng được cán n ó ng trên máy cán đảo chiều có chiều dày từ 4 mm đến và bao gồm 50 mm và được cung cấp ở trạng thái thường hóa, cán thường hóa và trạng thái cán. 1.2 . Tiêu chuẩn này không áp dụng cho thép kết cấu hàn được, có hoặc không c ó chất lượng đặc biệt được cho trong các tiêu chuẩn: - Sản phẩm thép có giới hạn chảy cao dùng cho tạo h ì nh nguội được cung cấp ở trạng thái cán cơ - nhiệt [TCVN 11233-2 (ISO 6930-1)]; - Thép kết c ấ u TCVN 9986 (ISO 630); - Các sản ph ẩ m thép băng có giới hạn chảy cao [TCVN 11229-1 (ISO 4950 -1), TCVN 11229-2 ( ISO 4950-2) và TCVN 11229-3 (ISO 4950-3)]; - Thép lá cán nóng có giới hạn chảy cao và tính tạo hình tốt TCVN 11232 (ISO 5951). 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản đã nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố th ì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi. TCVN 197-1 (ISO 6892-1), Vật liệu kim loại - Thử kéo - Phần 1: Phương ph á p thử ở nhiệt độ phòng. TCVN 198 (ISO 7438), Vật liệu kim loại - Thử uốn. TCVN 312-1 (ISO 1 48-1), Vật liệu kim loại- Thử va đập kiểu con lắc Charpy- Phần 1: Phương pháp thử. TCVN 1811 (ISO 14284), Thép và gang - L ấ y mẫu và chuẩn bị các mẫu thử để xác định thành phần hóa học TCVN 4398 (ISO 377), Thép và các sản phẩm thép - Vị trí và chu ẩ n bị mẫu, chuẩn bị phôi mẫu và mẫu thử cơ tính. TCVN 4399:2008 ( ISO 404:1992), Thép và sản phẩm thép - Yêu cầu kỹ thuật chung khi cung c ấ p. TCVN 11236 (ISO 10474), Thép và sản phẩm thép - Tài liệu kiểm tra. ISO 2566 - 1:1984, Steel - Conversion of elongation values - Part 1: Carbon and l ow alloy steels. (Thép - Chuy ể n đổi các giá trị độ giãn dài - Phần 1: Thép cacbon và thép hợp kim thấp). ISO/TR 9769, Steel and iron - Review o f available methods of analysis. (Thép và gang - Xem lại các phương pháp phân tích sẵn có). 3. Thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau. 3.1. Thép cán (as - rolled steel) (AR) Thép không c ó bất cứ điều kiện cán và/hoặc xử lý nhiệt đặc biệt nào. 3.2. Thép thường hóa (normalized steel) (N) Th é p thu được bằng xử lý nhiệt thường hóa, nghĩa là xử l ý nhiệt gồm có austenit hóa theo sau là làm nguội trong không khí. 3.3. Thép cán thường hóa (normalized rolled steel) (N) Thép thu được bằng cán thường hóa. 3.4. Cán thường hóa (normalizing rolling) (N) Quá trình cán trong đó sự biến dạng cuối cùng được thực hiện trong một phạm vi nhiệt độ nhất định dẫn đến trạng thái vật liệu tương đương như trạng thái thu được sau thư ờ ng hóa sao cho các giá trị quy định của cơ tính vẫn giữ được như sau thường hóa. 3.5. Thép băng rộng (wide flat) Sản phẩm thép băng được gia công hoàn thiện có chiều rộng lớn hơn 150 mm và chiều dày thường lớn hơn 4 mm, luôn được cung cấp theo các đoạn chiều dài nghĩa là không được cuộn lại thành cuộn và có các mép sắc CHÚ THÍCH: Thép băng rộng được cán nóng t rên bốn mặt (hoặc trong lỗ hình cán h ì nh hộp) hoặc các s ả n ph ẩ m thép băng rộng được ch ế tạo bằng cắt hoặc cắt bằng ngọn l ử a. Các thép băng rộng được cán trên cả bốn mặt đôi khi còn có tên gọi thép t ấ m thông dụng. [ISO 6929:1987]. 4. Yêu cầu chung 4.1. Quá trình luyện thép Trừ khi có quy định khác tại thời điểm yêu cầu và đơn đặt hàng, quá trình luyện thép được thực hiện theo quyế t đ ị nh của nhà sản xuất; tuy nhiên quá trình luyện thép có thể được tiế t lộ cho khách hàng nếu có y ê u cầu của khách hàng tại thời điểm cung cấp. 4.2. Phương pháp khử oxy Thép phải được khử oxy hoàn toàn và được chế tạo đ ể tạo hạt mịn. 4.3. Quá trình sản xuất Trừ khi có quy định khác tại thời điểm yêu cầu và đơn đặt hàng, quá trình sản xuất được thực hi ệ n theo quyết định của nhà sản xuất. 4.4. Trạng thái cung cấp Thép tấm và thép băng rộng được cung cấp ở trạng thái cung cấp thường hóa, cán thường hóa hoặc điều kiện giao hàng như cán. Trừ khi có sự thỏa thuận riêng tại thời điểm yêu cầu và đơn đặt hàng, các sản phẩm thường được cung cấp với bề mặt ở trạng thái cán. Theo yêu cầu, các sản phẩm có thể được cung cấp với các bề mặt được t ẩ y gỉ. Tuy nhiên, cần tính đến vấn đề là một số quá trình tẩy g ỉ có thể làm thay đổi các tính chất của tạo hình nguội. Theo thỏa thận với khách hàng, các sản phẩm đã tẩy gỉ có thể được cung cấp với các bề mặt của chúng được bảo vệ. Loại bảo vệ được thỏa thuận tại thời điểm yêu cầu hoặc đơn đặt hàng. 5. Yêu cầu kỹ thuật 5.1. Thành phần hóa học 5.1.1 . Phân t í ch mẻ nấu Các giới hạn thành phần cho phân tích mẻ nấu được cho trong Bảng 1. Bảng 1 - Thành phần hóa học của thép thường hóa, thép cán thường hóa và thép cán (phân tích mẻ nấu, phần trăm khối lượng) Mác thép C % lớn nhất Mn % lớn nhất Si % lớn nhất P % l ớ n nhất S % lớn nhất a Al t ổ ng % nhỏ nhất b Nb % lớn nhất c V % I ớ n nh ấ t c Ti % lớn nhất c FeE 260 0,16 1,20 0,50 0,025 0,020 0,015 0,09 0,10 0,15 FeE 315 0,16 1,40 0,50 0 , 025 0,020 0,015 0,09 0,10 0,15 FeE 355 0,18 1,65 0,55 0,025 0,015 0,015 0,09 0,10 0,15 FeE 420 0,20 1 , 65 0,55 0,025 0,015 0,015 0,09 0,10 0,15 FeE 490 0,20 1,65 0,55 0,025 0,015 0,015 0,09 0,10 0,15 FeE 550 0,20 1,65 0,55 0,025 0,015 0,015 0,09 0,10 0,15 a Nếu được thỏa thuận tại thời điểm yêu cầu và đơn đặt hàn g , hàm lượng lưu huỳnh (tỷ phần khối lượng phải được giảm đi tới giá trị lớn nhất là 0,010 % (phân tích mẻ n ấ u). b Nếu được thỏa thuận tại thời điểm yêu cầu và đơn đặt hàng, không áp dụng hàm lượng nhỏ nhất của nhôm tổng (tỷ phần khối lượng) khi có sự hiện diện của các nguyên tố l à m mịn hạt khác với đ ủ số lư ợng cần thiết. c T ổ ng hàm lượng (tỷ phần khối lượng) của niobi, vanađ i , titan lớn nhất phải là 0,22 % 5.1.2 . Phân tích sản phẩm Nếu có yêu cầu của khách hàng tại thời điểm yêu cầu và đơn đặt hàng, phải thực hiện phân tích sản phẩm. Bảng 2 giới thiệu các sai lệch cho phép của phân tích sản phẩm so với các giới hạn quy định của phân tích mẻ nấu được cho trong Bảng 1. 5.2. Cơ tính 5.2.1 . Cơ tính được cho trong Bảng 3 áp dụng cho thép tấm và thép băng rộng được cung cấp ở trạng thái cung cấp được cho trong 4.4 và được xác định trên các phôi mẫu thử phù hợp với Điều 6. Cơ tính của các sản ph ẩ m có chiều dày lớn hơn 20 mm phải theo thỏa thuận tại th ờ i điểm yêu cầu hoặc đặt hàng. 5.2.2 . Nếu được thỏa thuận tại thời điểm yêu cầu và đơn đặt hàng, giá trị năng lượng va đập phải được kiểm tra ở - 20 o C và phải đáp ứng giá trị trung bình nh ỏ nhất 40 J dựa trên phôi mẫu thử có kích thước thực (10 mm x 10 mm) (xem 7.2). Nếu chiều dày không đủ để chuẩn bị các phôi mẫu thử va đập có k í ch thước thực, phải lấy các phôi mẫu thử có chiều rộng nhỏ hơn và các giá trị áp dụng phải được giảm đi theo tỷ lệ. Bảng 2 - Sai lệch cho phép của phân tích sản phẩm so với phân tích mẻ nấu đã quy định Nguyên tố Giới hạn quy đ ịnh % Sai lệch cho phép a C £ 0,20 + 0,02 Mn £ 1,65 + 0,10 Si £ 0,55 + 0,05 P £ 0,025 + 0,005 S £ 0,020 + 0,002 Al t ổ ng ³ 0,015 - 0,005 Nb £ 0,09 + 0,01 V £ 0,10 + 0,02 Ti £ 0,15 + 0,01 a Các sai lệch áp dụng hoặc lớn hơn hoặc nh ỏ hơn các giới hạn của phạm vi quy định, nhưng không đ ồ ng thời. Khi ch ỉ quy định các giá trị l ớ n nhất, các sai lệch ch ỉ được là các sai lệch dương. Bảng 3 - Cơ tính đối với chiều dày tới 20 mm Mác thép Giới hạn chảy nh ỏ nhất R e H , MPa Giới hạn bền kéo R m , MPa Độ giãn dài nh ỏ nhất khi đứt tính theo tỷ lệ phần trăm A , % , với L 0 = 5,65 L 0 = 200 mm FeE 260 N 260 370 đến 490 30 FeE 315 N FeE 315 AR 315 430 đến 550 ³ 390 27 20 FeE 355 N FeE 355 AR 355 470 đến 610 ³ 430 25 18 FeE 420 N FeE 420 AR 420 530 đến 670 ³ 490 23 15 FeE 490 AR 490 ³ 550 18 12 FeE 550 AR 550 ³ 620 15 10 5.3. Đặc tính kỹ thuật 5.3.1 . Tính hàn được Thép h à n được bằng tất cả các quá trình hàn thích hợp với điều kiện là phải tuân theo các quy tắc của công nghệ. Giá trị lớn nhất của đương lượng cacbon (CEV) dựa tr ê n phân tích mẻ nấu có thể được thỏa thuận tại thời điểm yêu cầu v à đơn đặt hàng. Phải xác định giá trị đương lượng cacbon theo công thức sau: 5.3.2 . Khả năng uốn và uốn mép nguội Thông tin về khả năng uốn và uốn mép nguội được cho trong Phụ lục A. 6. Kiểm tra và thử 6.1. Quy định chung S ả n phẩm được bao hàm trong tiêu chuẩn này phải được kiểm tra và thử nghiệm riêng phù hợp với các điều kiện được quy định trong Điều 8 của TCVN 4399 (ISO 404) về thành phần hóa học và cơ tính của sản phẩm. 6.2. Đơn vị thử 6.2.1 . Quy định chung Việc kiểm tra phân tích sản phẩm và các cơ tính phải được thực hiện cho mỗi vật đúc (mẻ nấu). 6.2.2 . Đặc tính kéo Một đơn vị thử phải bao gồm các sản phẩm thuộc cùng một dạng, mác thép và tình trạng cung cấp và có cùng một phạm vi chiều dày. Đối với một đơn vị thử kh ô ng vượt quá 50 t, phải thực hiện một phép thử kéo. Đối với một đơn vị thử vượt quá 50 t , phải thực hiện hai phép thử kéo. 6.2.3 . Thử va đập Một đơn vị thử phải bao gồm các sản phẩm thuộc cùng một dạng, cùng một mác thép và trạng thái cung cấp. Đối với một đơn vị thử không vượt quá 50 t , phải thực hiện một bộ các phép thử va đập. Đối với một đơn vị thử vượt quá 50 t , phải thực hiện hai bộ phép thử đai va đập Các phép thử phải được tiến hành ở - 20 o C khi sử dụng các mẫu thử ở bên dưới bề mặt từ sản phẩm d ày nhất. (Về các giá trị năng lượng va đập, xem 5.2.2). 6.3. Vị trí và định hướng của mẫu thử 6.3.1 . Quy định chung Phải thực hiện việc lấy mẫu sao cho đường trục của phôi mẫu thử gần như cách đều so với đường tâm và cạnh của sản phẩm cán. Xem TCVN 4398 (ISO 377). 6.3.2 . Thép t ấ m và thép băng rộng có chiều rộng ít nhất là 600 mm Đường trục của các phôi mẫu thử kéo phải đ i ngang qua hướng cán nếu không có sự thỏa thuận khác tại thời điểm h ỏ i đặt hàng. Đường trục của các phôi mẫu thử va đập phải song song với hướng cán. 6.3.3 . Thép băng rộng có chiều rộng nh ỏ hơn 600 mm Đường trục của các phôi mẫu thử phải song song với hướng cán. Tuy nhiên nếu c ó thỏa thuận về các chiều rộng giữa 450 mm và 600 mm, có thể sử dụng một phôi mẫu thử ngang. 7. Phương pháp thử 7.1. Thử kéo Thông thường phôi mẫu thử được sử dụng phải là một phôi mẫu thử lăng trụ hoặc hình trụ có tỷ lệ và phải có chiều dài đo ban đầu L 0 được cho b ở i công thức: L 0 = 5,65 Trong đó S 0 là diện tích mặt cắt ngang ban đầu của chiều dài đo. Xem TCVN 197-1 ( ISO 6892-1). Phôi mẫu thử lăng trụ có mặt cắt ngang chữ nhật phải có chiều rộng lớn nhất trên đoạn chiều dài đo 40 mm, chiều dày của đoạn chiều dài đo là chiều dày của sản phẩm. Có thể sử dụng phôi mẫu thử không có tỷ lệ với chiều dài đo ban đầu cố định. Trong trường hợp này và nếu các giá trị không cố định ph ả i tham khảo b ả ng chuyển đ ổ i trong ISO 2566 - 1:1984. Tuy nhiên, trong trường hợp có tranh c ã i, chỉ xem xét các kết quả thu được trên phôi mẫu thử có tỷ lệ. Giới hạn chảy được quy định trong Bảng 3 là giới hạn ch ả y trên R e H . Nếu không thấy rõ hiện tượng ch ả y, có thể sử dụng ứng suất thử 0,2 %, R p0 , 2 hoặc độ giãn dài tổng 0,5 %, A t 0, 5 . Đặc tính kỹ thuật của vật liệu được tuân theo nếu giá trị của nó thỏa mãn giá trị quy định của giới hạn chảy. Trong trường hợp có tranh cãi ph ả i xác định ứng suất thử 0,2 %, R p0 , 2 . 7.2. Thử va đập 7.2.1 . Thử va đập thường phải được thực hiện trên các sản phẩm có chiều dày ³ 12 mm hoặc đường kính > 16 mm. Phôi mẫu thử phải được gia công cắt gọt sao cho bề mặt gần nhất với bề mặt được cán cách bề mặt này tối đa là 1 mm; rãnh khắc (V) phải vuông góc với lớp vỏ cán. Nếu có th ỏ a thuận tại thời điểm yêu cầu và đơn đặt hàng, có th ể thực hiện các phép thử va đập trên sản phẩm có chiều dày từ 6 mm đến và bao gồm 12 mm. Các kích thước của phôi mẫu thử phải phù hợp với các yêu cầu của TCVN 312-1 (ISO 148-1), nghĩa là 10 mm x 7,5 mm hoặc 10 mm x 5 mm hoặc 10 mm x t, trong đó t là chiều dày của sản phẩm. Giá trị năng lượng nhỏ nhất yêu cầu đối với các ph ô i mẫu thử nhỏ hơn phải được giảm đi có tỷ lệ đối với chiều rộng của phôi mẫu thử. 7.2.2 . Phải thực hiện phép thử v ớ i một phôi mẫu thử có rãnh V được đỡ ở cả hai đầu mút [xem TCVN 312-1 (ISO 148-1)], giá tr ị được t í nh đến là giá trị trung bình của các kết quả thu được từ ba phôi mẫu thử liền kề nhau từ cùng một sản phẩm trừ khi có các lý do để thử lại (xem 7.4). 7.3. Phân tích hóa học 7.3.1 . Nếu phân tích sản phẩm được quy định trên đơn đặt hàng, phải lấy một mẫu thử từ mỗi vật đúc trừ khi có quy đ ị nh khác trên đơn đặt hàng. Có thể lấy các mẫu thử từ các phôi mẫu thử được sử dụng để ki ể m tra cơ tính hoặc từ toàn bộ chiều dày của sản phẩm t ại cùng một vị trí như các phôi mẫu thử. Trong trường hợp có tranh cãi, ch ỉ có phân tích vật liệu từ toàn bộ chiều dày của sản phẩm mới được xem x é t. Để lựa chọn và chuẩn bị các mẫu thử cho phân tích hóa học, phải áp dụng các yêu cầu của TCVN 1811 (ISO 14284). 7.3.2 . Trong trường hợp có tranh cãi về các phương pháp phân tích, phải xác định thành phần hóa học phù hợp với phương pháp chuẩn được liệt kê trong ISO/TR 9769. Nếu không có tiêu chuẩn, phương pháp đ ược sử dụng phải được thỏa thuận giữa các bên có liên quan. 7.4. Thử lại Nếu trong quá trình kiểm tra, một phép thử không cho kết quả yêu cầu, phải thực hiện các phép thử bổ sung phù hợp với TCVN 4399 (ISO 404). 8. Tài liệu kiểm tra Loại các tài liệu kiểm tra cho kiểm tra và thử nghiệm riêng phải được lựa chọn từ các tài liệu được quy định trong TCVN 11236 (ISO 10474) và trong đơn đặt hàng. 9. Phân loại và xử lý lại Phải áp dụng các yêu cầu của Điều 9 của TCVN 4399 (ISO 404). 10. Ghi nhãn Trừ khi có sự th ỏ a thuận khác tại thời điểm đặt hàng, các sản phẩm phải có nhãn sau: - Các ký hiệu nhận biết mác thép; - Nhãn hiệu của nhà sản xu ấ t; - Các ký hiệu chữ và số có liên quan đến tài liệu kiểm tra, các phôi mẫu thử và các sản ph ẩ m. Trong trường hợp các sản phẩm có khối lượng đơn vị nhỏ và được gửi đi dưới dạng bó, thông tin tr ê n có thể được ghi nhãn trên một th ẻ ghi nhãn được gắn chắc chắn vào mỗi b ó (hoặc được ghi nhãn trên s ả n ph ẩ m cao nhất trong bó, nếu thích hợp). 11. Thông tin do khách hàng cung cấp Ngoài thông tin được nêu trong TCVN 4399 (ISO 404), cũng phải cho thông tin sau nếu thích hợp: - Quá trình luyện thép riêng được yêu cầu (4.1); - Quá trình sản xuất riêng được yêu cầu (4.3); - Nếu phân tích sản phẩm được yêu cầu (5.1.2) và số lượng các mẫu thử được yêu cầu (7.3.1); - Nếu các phép thử va đập được yêu cầu (6.2.3); - Loại tài liệu kiểm tra được yêu cầu (Điều 8); - Ki ể u ghi nhãn khác được yêu cầu (Điều 10). Nhà sản xuất kh ô ng xem x é t các điểm không được quy định. Phụ lục A (Tham khảo) Uốn và uốn mép nguội thép tấm và thép băng dùng cho tạo hình nguội A.1 . Quy định chung Trong các điều kiện chung và đặc biệt hơn là trong trường hợp có khó khăn trong các nguyên công uốn, người sử dụng cần h ỏ i ý kiến nhà sản xuất về lựa chọn chất lượng c ủ a thép và các điều kiện sử dụng. Hơn nữa, phải có một số biện pháp phòng ngừa theo thường lệ đối với mác thép FeE 550 (loại bỏ mặt cắt ngang cắt vuông góc với các nếp gấp). A.2 . Lựa chọn bán kính uốn Bán k í nh uốn của các sản ph ẩ m phụ thuộc vào các điều kiện thực tế của quá tr ì nh chế tạo, khó có thể đưa ra giá trị bán k í nh cong nh ỏ nhất. Tuy nhiên trong các điều kiện sử dụng bình thường, có thể cung cấp bán kính uốn phù hợp với B ả ng A1. Bảng A.1 - Bán kính u ố n bên trong nhỏ nhất cho các điều kiện sử dụng bình thường Mác thép Bán kính uốn bên trong nh ỏ nh ất đối v ớ i góc uốn 180 o a,b 4 £ t £ 6 6 < t=""> £ 20 FeE 260 N 0,5 t 1,0 t FeE 315 N 0,5 t 1,0 t FeE 315 AR 1,0 t 1,0 t FeE 355 N 0,5 t 1,0 t FeE 355 AR 1,5 t 1,5 t FeE 420 N 1,0 t 1 , 5 t FeE 420 AR 1 , 5 t 1,5 t FeE 490 AR 1 , 5 t 1,5 t FeE 550 AR 1,75 t 1,75 t a Các giá trị áp dụng cho các phôi mẫu thử ngang. b t = chiều dày tính b ằ ng mi l imet, của phôi mẫu thử cho thử uốn. Cần lưu ý đến vấn đề là, trong một số điều kiện các giá trị này có thể: - Tăng lên nếu các sản phẩm phải qua một số quá trình tẩy gỉ (ví dụ, phun bi); - Giảm đi hoặc tăng lên để quan tâm đến các điều kiện sử dụng (chiều dài của các nếp g ấ p, sự chuẩn bị, v.v…) A.3. Đơn vị thử Phải thực hiện một phép thử uốn cho một đơn vị thử được quy định trong 6.2. A.4. Phôi mẫu thử Phôi mẫu thử phải có mặt cắt ngang là h ì nh chữ nhật với chiều rộng ³ 30 mm, và chiều dày bằng chiều dày của sản phẩm. Đường trục đọc của phôi mẫu thử phải vuông góc với hướng cán. A.5. Phương pháp thử v à giải thích Phải thực hiện phép thử phù hợp với TCVN 198 (ISO 7438). Không xem xét đến các vết nứt nh ỏ trên các mép của phôi mẫu thử có th ể phát hiện được với độ phóng đại cần thiết. THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TCVN 9986 (ISO 630), Thép kết cấu. [2] TCVN 11229-1:2015 (ISO 4950-1:1995), Thép tấm và thép băng rộng giới hạn chảy cao - Phần 1: Yêu cầu chung). [3] TCVN 11229-2:2015 (ISO 4950-2:1995), Thép tấm và thép băng rộng giới hạn chảy cao - Phần 2: Thép tấm và th é p băng rộng được cung cấp ở trạng thái thường hóa hoặc cán có kiểm soát). [4 ] TCVN 11229-3:2015 (ISO 4950-3:1995), Thép tấm và thép băng rộng giới hạn chảy cao - Phần 3: Thép tám và thép băng rộng được cung cấp ở trạng thái xử lý nhiệt (tôi+ram)). [ 5] TCVN 11232 (ISO 5951), Thép lá cán nóng giới hạn chảy cao và tạo h ì nh tốt. [6] ISO 6929:1987, Steel products - De f initions and classification (Sản phẩm thép - Định nghĩa và phân loại).